— 5 — 



sich hierbei keine schwärzlichen Niederschläge erzeugen , 

 und kein starkes Abreiben der vergoldeten Gegenstände 

 erforderlich ist. Die Goldessenz nach Böttger wird dadurch 

 bereitet, dass man eine durch Zusammenschmelzen erzeugte 

 Verbindung von 8 Theilen Cyaneisenkalium und 3 Theilen 

 gereinigter Pottache in destillirtem Wasser löst, und nach 

 dem Filtriren so lange mit einer Chlorgoldsolution versetzt, 

 bis sich eine leichte Trübung zeigt. Die weingelbe Flüssig- 

 keit kann zum Bebufe der Vergoldung so weit mit destil- 

 lirtem Wasser verdünnt werden, dass sie eine fast wasser- 

 helle Farbe annimmt. 



Der Goldniederschlag erfolgt, je nach der Stärke des 

 galvanischen Stromes, etwas schneller oder langsamer, ge- 

 wöhnlich nach einigen Minuten, und kann ganz nach Be- 

 lieben durch wiederholtes Eintauchen in die Flüssigkeit 

 verstärkt werden, wobei nur darauf zu achten ist, dass man 

 von Zeit zu Zeit den Berührungspunkt mit dem Leitungs- 

 drathe ändert, weil sich an dieser Stelle allein kein Gold 

 absetzt. Erhitzung der Goldsolution hat zwar eine schnel- 

 lere, aber minder dauerhafte Vergoldung zur Folge, deren 

 Schönheit bis auf einen gewissen Punkt in Verhältniss zu 

 dem Grade der Verdünnung der angewendeten Solution 

 steht. 



Von der galvanischen Versilberung gilt fast dasselbe 

 wie von der Vergoldung. Die ersten , mit einer Lösung: 

 von salpetersaurem Silber nach Analogie der Vergoldung: 

 nach de la Rive angestellten Versuche, missglückten gänz- 

 lich. Bei stärkerer Verdünnung, im Verhältnisse wie 1 zu 500 r 

 bildeten sich zwar ziemlich schnell silberglänzende Nieder- 

 schläge, die sich aber nach einiger Zeit theilweise wieder 

 auflösten, anstatt sich zu verstärken. Da dies von einem 

 relativen Ueberwiegen der Salpetersäure nach partieller 

 Reduction des Silbers abzuhängen schien, so wurden der 



